394 Achtzehnter Abschnitt. Fasern. 



Quellung zu bringen. Die Länge der Zellen ]:)eträgl 1,4 — 0,7 mm. Im 

 Ganzen ist die Form der Bastzellen cylindrisch mit spitzen Enden; im 

 Verlaufe kommen aber viele Unregelmässigkeiten vor. Die Membran der 

 mit Kalilauge isolirten Zelle lässt sehr viele spaltenfürmige , schief ver- 

 laufende Poren erkennen. Spiralstreifung ist jedoch selbst nach Quetschung 

 der Faser nicht wahrzunehmen. 



Die Bastzellen werden durch Jod gelb, auf Zusatz von Schwefel- 

 säure rostroth; sie sind in allen ihren Schichten verholzt. Kupferoxyd- 

 ammoniak färbt die Zellwand bläulich und ruft eine schwache Auf- 

 quellung hervor. 



Diese Faser ist ihrer Steifheit und geringen Feinheit wegen wohl 

 nur zur Herstellung von gröberen Seilerwaaren und zur Bürstenfabrikation 

 geeignet. 



Nach V. HühneP) ist die Faser von BroDielia Ananas folgender- 

 maassen beschaffen. Von anderen Monocotylenfasern unterscheidet sich 

 dieselbe durch die besondere Feinheit der Sklerenchymelemente (Bast- 

 fasern). Dieselben haben eine Länge von 3 — 9, meist 5 mm und einen 

 Durchmesser von 4 — 8, meist 6 jx. Ihr Lumen ist sehr schmal, bis 

 linienförmig. Die Zellhaut ist gänzlich unverholzt, aber die dicken Mittel- 

 lamellen (gemeinsame Aussenhäute) sind stark verholzt. Jod und Schwefel- 

 säure färben die Querschnitte nie blau, sondern grünlich, selbst gelb. 

 Neben diesen sehr spitz endenden Fasern treten kurze, dicke, steife, 

 gänzlich verholzte Fasern ■ auf. 



Istlefasern. Semler 2) scheint geneigt, diese Faser von Bromelia 

 siluestris abzuleiten, ohne B. pigna auszuschliessen, die er als Varietät 

 der ersteren hinstellt. Nach seinen Angaben wachsen die Pflanzen in 

 Mexico, Centralamerika und Westindien, frei exponirt oder in "Wäldern, und 

 werden nicht cultivirt. In den Straits Settlements sollen behufs Faser- 

 gewinnung die Bromelien cultivirt werden, was aber Semler nicht gelten 

 lässt. Die verschiedene Qualität der Istlefasern führt er auf den Standort 

 zurück (s. oben p. 392). Er neigt der Ansicht zu, dass durch passende 

 Cultur diese Bromelien zu den werthvollsten tropischen Faserpflanzen 

 sich umgestalten Hessen. 



Wie schon bemerkt, liefern die Blätter der Bromelien, in verschiedenem 

 Entwickelungszustande geerntet, verschieden feine Fasern. Um aber 

 überhaupt aus diesem j\Iateriale Fasern gewinnen zu können, muss das 

 Blatt noch grün und saftig sein. Das Blatt wird durch Schaben von 

 dem lockeren Gewebe befreit und die Faser mit der Hand herausgezogen, 

 gewaschen, getrocknet, mittelst Holzkämmen gereinigt und nach der Länge 

 sortirt. 



\) Mikrosk. (hu- t. v. Faserstoffe, p. 53 und 54. 

 2) 1. c, p. 707 iL 



